o1-2 



A. LE CHATELIEFÎ. — l,i;S ITfOl'RIfn'KS MÉCANIQUES DES MÉTAUX 



partiellement ou même totalement l'effet contraire. 

 Ainsi, tandis qu'on donnera une grande ductilité 

 ù l'acier écroui, par laminage par exemple, en le 

 recuisant vers 800°, on le fera ciistalliser en le re- 

 froidissant lentement après l'avoir chauffé vers 

 1000°, et on lui enlèvera toute malléabilité en le 

 rendant très fragile. Le même cas se présente 

 pour la plupart des métaux, surtout les métaux 

 impurs ; par exemple le zinc impur devient très 

 cassant après recuit au-dessus de 200°. 



Recuit spontané. — L'expérience montre que, non 

 seulement un métal se recuit sous l'influence d'une 

 élévation de température, mais encore que, s'il est 

 maintenu, après avoir été déformé, à la tempéra- 

 ture qu'il avait pendant cette opération, sa limite 

 élastique et sa charge de rupture diminuent lente- 

 ment pour tendre vers des valeurs déterminées ; 

 en un mot il se recuit à la température même où il 

 a été écroui. On le reconnaît aisément en mesu- 

 rant la charge de rupture d'un fil à des moments 

 de plus en plus éloignés de son passage à la fi- 

 lière. 



Ce fait important, que nous appelons recuit spon- 

 tané, est la cause de l'existence d'une limite de 

 l'écrouissage. La vitesse avec laquelle se produit 

 ce recuit croît avec le degré d'écrouissage, tandis 

 que ce dernier ne dépend que de la grandeur de la 

 déformation. Pour une vitesse donnée de déforma- 

 tion, il y aura donc, à partir d'un certain mo- 

 ment, équilibre entre l'effet d'écrouissage qu'elle 

 tend à produire et l'action inverse du recuit spon- 

 tané. L'écrouissage sera limité. 



V. — Influence du tkmi'S. 



L'influence du temps sur les propriétés méca- 

 niques des métaux est la conséquence immédiate 

 du recuit spontané. 



Déformation far recuit. — Considérons un métal 

 de limite élastique L soumis à un effort de traction 

 P qui, au bout d'un temps donné l'a allongé d'une 

 certaine quantité A ; si nous supprimons l'effort P, 

 sa limite élastique, qui est à cet instant même égale 

 à P, va diminuer sous l'action du recuit spontané et 

 tendre vers une valeur P' intermédiaire entre L 

 et P ; si nous maintenons la charge P, le recuit 

 spontané agira en détruisant à chaque instant 

 l'équilibre qui existe entre cette charge et les ré- 

 actions élastiques du métal; celui-ci continueia 

 donc à s'allonger jusqu'à ce qu'il ait atteint la 

 déformation pour laquelle la limite élastique déli- 

 nitive est égale à P. Cet allongement progressif esl 

 dîi à l'action directe du recuit spontané, d'où le nom 

 de déformation par recuit que nous lui donnons. 

 Nous voyons donc que la grandeur de la déforma- 

 lion, produite par un effort donné, dépend du 



temps pendant lequel il reste appliqué. En voici * 

 deux exemples : 



Fil ;;*argext (cliarge de rupture 18 k^. ') soumis à une 

 c/iarge de 16 lig par millim. carré. 



TcMips i'touIi' depuis la mise en charge 



■2l.y 1' 10' 2 h. 6 h. 



Allont,'ement "„ 



16 16,:i3 n,13 18,1 18,6 



Allongement »o moyen par minute 



U,40 (1,(188 (1,0(18 0,0U2'J 



Fit. iiF. ZINC (cliarge de rupture 5 kg. ') soumis à une c/iarf/e 

 de 6 kl/, par millim. carré. 



Temps (■■coulé depuis la mise en charge 



3' -.W 2 h. (i h. h. Kl h. 11 h. lU' 



Allongement "« 



1,:)3 6 211,0 61 102 126 173 



Allongement "» moyen par minute 



0,26 0,180 0,102 0,173 0,228 O.'.OU 0,670 



Dans le premier cas (charge inférieure à la charge 

 de rupture), la déformation tmid vers une limite 

 déterminée; dans le deuxième (charge supérieure 

 à la charge de rupture), la déformation croît jus- 

 qu'à la rupture avec une vitesse qui, dans la der- 

 nière période de l'essai, devient de plus en plus 

 grande. 



Variations des charges de rupture avec la durée des 

 essais de traction. — Wertheim a le premier montré 

 que la charge de rupture d'un métal est d'autant 

 plus grande que la durée de l'essai est plus faible. 

 Ce fait est la conséquence directe des considéra- 

 tions précédentes; en augmentant la vitesse de 

 l'essai de traction, on diminue le temps pendant 

 lequel le recuit peut agir, on augmente la valeur 

 des degrés d'écrouissages croissants que prend le 

 métal sous l'influence des allongements croissants 

 qu'il éprouve, et, par suite, on augmente sa charge 

 de rupture. 



Voici quelques résultats que nous avons obtenus 

 sur des fils dans des essais de traction de durées 

 variables : 



DURÉE DE l'essai 



Ce qu'il importe le plus souvent de connaître 

 dans la pratique, c'est la charge que le métal peu! 

 supporter indéfiniment sans se rompre, celle qui 

 correspondrait à un essai de durée indéfini ; on 



' Ces charges sont celles qui ne produisent les ruplure.s 

 qu'au bout d'un temps infini. 



